## Analisis Karakteristik Briket Daun Jati Dan Daun Jambu Mete
Muhamad Arjuna 1) , Abd. Kadir 2) , La Ode Ahmad Barata 3)
¹ Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo 2,3 Dosen Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo Jl. H.E.A Makadompit, Kampus Hijau Bumi Tridarma Andounohu, Kendari 93232
Email: ahmadbarata@gmail.com Article Info Abstrak Available online August 23, 2022 Energi adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang sukar dibuktikan tetapi dapat dirasakan adanya dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kerja ( energy is the capability for doing work ). Tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik briket  daun  jati  dan  daun  jambu  mete  dengan  komposisi  yang  di  variasikan.  metode pelitian yang di gunakan yaitu melakukan analisis karakteristik temperatur nyala dan kuat tekan. Analisis karakteristik temperatur nyala dan kuat tekan dilakukan dengan 3 variasi susunan komposisi (70 daun jati 20 daun jambu 10 tanah liat, 50 daun jati 40 daun jambu 10 tanah liat, 20 daun jati 70 daun jambu 10 tanah liat). Dari hasil yang di dapatkan bahwa, briket dengan komposisi 70 % daun jambu mete dan 20 % daun jati dengan perekat tanah liat 10 % merupakan komposisi yang baik dibandingkan dengan komposisi lainnya dengan nilai tempeatur 233 o C dan nilai kuat tekan 0,06272 N/mm 2 .
Kata kunci : Briket, daun jati, dan daun jambu mete

## Abstract
Energy is something abstract that is difficult to prove but can be felt and has the ability to do  work  (energy  is  the  capability  for  doing  work).  The  purpose  of  this  study  was  to determine  the  characteristics  of  teak  Leaves  and  cashew  leaves  briquettes  with  varied compositions.  The  research  method  used  is  to  analyze  the  characteristics  of  the  flame temperature and compressive strength. Characteristic analysis of flame temperature and compressive strength was carried out with 3 variations of composition composition (70 teak leaves 20 guava leaves 10 clay, 50 teak leaves 40 guava leaves 10 clay, 20 teak leaves 70 guava leaves 10 clay). From the results obtained, briquettes with a composition of 70 % cashew leaves and 20 % teak leaves with 10% clay adhesive are a good composition compared to other compositions with a temperature value of 233 o C and a compressive strength value of 0.06272 N/mm 2 .
Keywords: Briquettes, teak leaves, and cashew leaves .
1. Pendahuluan
Energi  adalah  sesuatu  yang  bersifat  abstrak yang  sukar  dibuktikan  tetapi  dapat  dirasakan adanya  dan  mempunyai  kemampuan  untuk melakukan kerja ( energy is the capability for doing work [1].  Di  Indonesia  kebutuhan  dan  konsumsi energy terfokus kepada penggunaan  Bahan Bakar Minyak (BBM) yang cadangannya semakin menipis, sedangkan pada sisi lain terdapat sejumlah energi biomassa  yang  kuantitasnya  cukup  melimpah namun belum dioptimalkan penggunaannya.
Masalah  keterbatasan  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)  di  dunia  terjadi  karena  bahan  baku  yang berasal  dari  fosil  sudah  mulai  menipis.  Hal  yang sama  juga  terjadi  di  Indonesia  Semakin berkurangnya  sumber  bahan  bakar  minyak diIndonesia menyebabkan kebutuhan akan bahan bakar minyak menjadi tidak seimbang dengan laju penggunaannya.
Energi merupakan salah satu bagian terpenting  dalam  kehidupan  manusia.  Sumber energi yang saat ini dominan dipakai adalah energi fosil, khususnya minyak bumi. Dengan berjalannya waktu,  semakin  banyak  orang  memakai  energi
ENTHALPY: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin
Journal homepage: http://ojs.uho.ac.id/index.php/ENTHALPY
yang  tidak  dapat  diperbaharui  ini,  persediaan minyak  bumi  semakin  menipis  dan  harganya bertambah mahal [2].
Biomassa adalah sumber energi yang berasal dari  tumbuhan  atau  bagian-bagiannya  seperti bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk  tanaman  yang  dihasilkan  oleh  kegiatan pertanian,  perkebunan,  dan  hutan.  Biomassa adalah campuran material organik yang kompleks, biasanya  terdiri  dari  karbohidrat,  lemak,  protein dan beberapa mineral lain yang jumlahnya sedikit seperti sodium, fosfor, kalsium dan besi [3].
Biomassa  merupakan  istilah  untuk  semua bahan  organik  yang  berasal  dari  tanaman (termasuk  alga,  pohon  dan  tanaman).  Biomassa diproduksi oleh tanaman hijau yang mengkonversi sinar  matahari  menjadi  bahan  tanaman  melalui proses  fotosintesis  sumber  daya  biomassa  dapat dianggap  sebagai  materi  organik,  di  mana  energi sinar matahari yang disimpan dalam ikatan kimia.
Biomassa  memiliki  potensi  untuk  menjadi salah  satu  sumber  energi  utama  dimasa mendatang,  dan  modernisasi  sistem  bioenergi disarankan  sebagai  kontributor  penting  bagi pengembanagn  energi  berkelanjutan  di  masa depan, khususnya bagi pembangunan berkelanjutan di negara-negara industri maupun di negara-negara berkembang [4].

## Briket
Briket  arang  merupakan  arang  yang  diolah lebih  lanjut  yang  kemudian  menjadi  bentuk  atau penampilannya  lebih  menarik  yang  kemudian dapat  digunakan  sebagai  keperluan  sehari-hari seperti  bahan  bakar  untuk  memasak.  Briket dihasilkan dari proses  pirolisis, yaitu suatu proses thermal dengan kondisi sedikit atau tanpa adanya oksigen.
Syarat  briket  yang  baik  adalah  briket  yang permukaannya  halus  dan  tidak  meninggalkan bekas  hitam  di  tangan.  Selain  itu,  sebagai  bahan bakar, briket juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut,  mudah  dinyalakan,  tidak  mengeluarkan asap,  emisi  gas  hasil  pembakaran  tidak mengandung racu, kedap air dan hasil pembakaran tidak berjamur bila disimpan pada waktu lama dan menunjukkan upaya laju pembakaran (waktu, laju pembakaran dan suhu pembakaran) yang baik [5].
Table 1. Standar mutu briket

## Arang
Arang  merupakan  bahan  padat  yang  berpori dan  merupakan  hasil  pengarangan  bahan  yang mengadung karbon. Sebagian besar pori-pori arang masih tertutup oleh hidrokarbon, tar dan senyawa organik lain yang komponennya terdiri dari karbon tertambat  ( fixed  carbon ),  abu,  air,  nitrogen  dan sulfur.  Arang  yang  sebenarnya  termasuk  bahan lunak  dengan  proses  tertentu  diolah  menjadi bahan arang keras dengan bentuk tertentu [6].
Daun Jati ( Tectona Grandis )
Jati  adalah  sejenis  pohon  penghasil  kayu bermutu tinggi Jati adalah sejenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Pohon besar, berbatang lurus, dapat  tumbuh mencapai  tinggi  30-40 m,  berdaun besar, yang luruh di musim kemarau dengan daun yang  umumnya  besar  bulat  telur  terbalik berhadapan  dengan  tangkai  yang  sangat  pendek. Daun pada anakan pohon berukuran besar sekitar 60-70 cm × 80-100 cm sedangkan pada pohon tua menyusut menjadi sekitar 15 × 20 cm berbulu halus dan  mempunyai  rambut  kelenjar  di  permukaan bawahnya.
Daun  yang  muda  berwarna  kemerahan  dan mengeluarkan  getah  berwarna  merah  darah apabila diremas. Ranting yang muda berpenampang  segi  empat,  dan  berbonggol  di buku-bukunya.  Daun  jati  merupakan  salah  satu jenis  biomassa  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai bahan  bakar.  Namun,  dedaunan  seperti  daun  jati ini memiliki daya tahan bakar/ residence time yang amat  singkat  sehingga  harus  dikonversi  menjadi bahan yang memiliki waktu bakar yang lebih lama. Daun  jati  segar  memiliki  kadar  air  sebesar  8%,
Sifat-sifat Standar Mutu Import  Jepang  Inggris  ASTM SNI Moisture 6 s/d 8 6 s/d 8 3 s/d 4 6 8 (%) Ash 3 s/d 6 3 s/d 6 8 s/d 10 18 8 (%) Volatile Matter (%) 15 s/d 30 15 s/d 30 16 19 15 Fixed carbon 60 s/d 80 60 s/d 80 75 58 (%) Kerapatan 1 s/d 2 0,84 1 (g/c 3 ) Kekuatan tekan 60 12,7 62 (Kg/cm 2 ) Nilai kalor (kcal/kg) 6000 s/d 7000 6000 s/d 7000 7300 6500 5000
kadar sari larut etanol sebesar 8,1 % dan kadar sari larut air sebesar 6,2 %. Kadar abu total sebesar 5,1 %, kadar abu larut air sebesar 1,3 % dan kadar abu tidak larut asam sebesar 3,2 %. Penapisan fitokimia daun  jati  menunjukkan  daun  ini  mengandung flavonoid,  saponin,  tanin  galat,  tanin  katekat, kuinon dan steroid/triterpenoid [7].

## Daun Jambu Mete
Jambu  mete  ( Anacardium  occidentale  Linn ) merupakan  komoditi  yang  tak  kalah  pentingnya dibanding  dengan  tanaman  tahunan  lainnya  dan merupakan  bagian  dari  kehidupan  masyarakat Indonesia,  karena  hasil  tanaman  tersebut  dapat dimanfaatkan  baik  untuk  pemenuhan  kebutuhan dalam  negeri  juga  sumber  devisa  negara.  Potensi ini  berpeluang  untuk  menambah  tenaga  kerja untuk  mendorong  pertumbuhan  pada  sentra- sentra ekonomi baru di wilayah pengembangan.
Jambu  mete  termasuk  jenis  dikotil  atau tumbuhan  yang  berdaun  lembaga  dua.  Jambu monyet  termasuk  tumbuhan  yang  berkeping  biji dua  atau  juga  disebut  tumbuhan  berbiji  belah. Batang  pohon  jambu  mete  memiliki  bentuk  yang tidak  simestris  dan  berwarna  cokelat  tua.Tangkai daunnya  pendek,  lonjong  seperti  telur  dengan tepian  berlekuk-lekuk,  dan  guratan  rangka daunnya  terlihat  jelas.  Bunganya  berwarna  putih. Bagian  buahnya  memiliki  buah  semu  yang berwarna  kuning  kemerah-merahan,  berdaging lunak,  dan  berair.  Bagian  tersebut  merupakan tangkai  buah  yang  membesar.  Selain  itu  jambu mete  juga  memiliki  buah  sebenarnya  yang  biasa disebut  mete  atau  mete,  yaitu  buah  batu  yang memiliki bentuk seperti ginjal yang kulitnya sangat keras  serta  bijinya  yang  berkeping  dua  yang mengandung getah.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Laboratorium Konversi Energi Teknik Mesin Universitas Halu Oleo dan Tempat Kerja lain yang bersifat fleksibel. Alat yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  alat yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  panci aluminium,  cobek  tumbuk,  ayakan mesh 60, timbangan, stopwatch ,  loyang  plastik,  potongan pipa,  termometer.  Bahan yang di  gunakan adalah daun jati, daun jambu mete dan tanah liat
Adapun prosedur dalam penelitian ini adalah:
1. Menyiapkan alat dan bahan
2. Proses torefaksi
3. Proses  pembuatan  briket  daun  jati  (gr)  daun jambu mete (gr) tanah liat (gr)
4. Proses pengujian briket

## Poses Torefaksi
Torefaksi adalah proses perlakuantermokimia terhadap  biomassa  pada  kisaran  suhu  200-300°C, dalam kondisi anaerob dan laju pemanasan rendah atau  waktu  tinggal  cukup  lama,  sekitar  60  menit hingga  2  jam.  Selain  meningkatkan  nilai  kalor, torefaksi  juga  meningkatkan  sifat  hidrofobisitas bahan  bakar,  mengurangi  konsumsi  energi penggilingan,  dan  pengujian  gasifikasi updraft untuk tongkol jagung dan cangkang mete sebagai sumber  energi  alternatif  30  dapat  mencegah degradasi  oleh  jamur  dan  mikroba  selama  proses penyimpanan dan transportasi [8].

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Laju Temperatur Torefaksi
Laju  temperatur  torefaksi  pada  daun  jati dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Laju torefaksi daun jati
Pada  Gambar  1,  menunjukan  bahwa  dari waktu. torefaksi 1 sampai dengan 22 menit dengan temperatur  awal  sebelum  torefaksi  yaitu  36 o C. pada menit pertama setelah dilakukannya torefaksi temperaturnya  naik  menjadi  43 o C  hingga  pada menit  ke  22  temperaturmya  naik  puka  menjadi 321 o C.
Laju  temperatur  torefaksi  pada  daun  jambu mete dapat dilihat berikut.
Gambar 2. Laju torefaksi daun jambu mete
Pada Gambar 2, menunjukan bahwa dari waktu torefaksi  1  sampai  dengan  22  menit  dengan
41 49 59 68 79 86 107 120 131 143 150 162 180 196 209 217 229 235 250 271 298 321 41 91 141 191 241 291 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 Tem p e ratu r ( o C) (ᵒC) Waktu (menit) 41 49 63 75 83 93 104 115 123 131 140 156 168 182 194 209 223 245 262 284 309331 41 91 141 191 241 291 341 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 Te mpe ra tu r ( ᵒC ) Waktu (menit) (menit)
temperatur  awal  sebelum  torefaksi  36 o C.  pada menit  pertama  setelah  dilakukan  torefaksi temperaturnya  naik  menjadi  41 o C  hingga  pada menit ke 22 temperaturmya naik menjadi 331 o C.

## Hasil Uji Temperatur Nyala
Hasil  uji  temperatur  nyala  briket  dengan komposisi  70  %  daun  jambu  dan  20  %  daun  jati dengan perekat tanah liat 10 % dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Hasil uji temperatur nyala
Pada Gambar 3, menunjukan bahwa dari waktu pembakaran  briket  1  sampai  dengan  15  menit dengan  temperatur  awal  sebelum  pembakaran yaitu  36 o C.  Pada  menit  pertama  setelah dilakukannya  pembakaran  temperaturnya  naik menjadi  51 o C  hingga  pada  menit  ke  15 temperaturnya naik pula menjadi 233 o C. Hal ini di sebabkan karena adanya proses pembakaran pada briket  sehingga  menyebabkan  temperatur  pada tunggku  pembakaran  meningkat.  Di  sisi  lain pemberian  waktu  pada  saat  pembakaran  akan memberikan  kesempatan  pada  briket  dalam tungku  agar  dapat  terbakar  secara  keseluruhan sehingga  bisa  mempengaruhi  temperatur  yang  di hasilkan  oleh  briket  dalam  tungku  pembakaran. Selain  itu  ukuran  partikel  serta  kuat  tekan padabriket  juga  dapat  sangat  berpengaruh terhadap  temperatur  yg  di  hasilkan  dimana semakin  kecil  ukuran  partikel  briket  maka temperatur  yg  di  hasilkan  pada  saat  pembakaran akan  semakin  meningkat  dan  sebaliknya  jika semakin tinggi kuat tekan briket maka briket akan sukar  untuk  menyala  sehingga  akan  berpengaruh terhadap temperatur yang di hasilkan.
Berdasarkan hasil yang telah di uraikan di atas maka  hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian sebelumnya  [9],  dalam  penelitianya  tentang karakteristik  pembakaran briket  dari  limbah  daun pohon  bintaro  yang  mengatakan  bahwa  semakin kecil ukuran partikel briket maka suhu pembakaran akan  semakin  tinggi  dan  semakin  besar  kekuatan
tekan  briket  maka  briket  akan  semakin  sulit dinyalakan.
Hasil  Uji  Temperatur  Nyala  Briket  dengan komposisi  40  %  daun  jambu  dan  50%  daun  jati dengan perekat tanah liat 10% dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Hasil uji temperatur nyala
Pada  Gambar  4,  menunjukan  bahwa  dari waktu  pembakaran  briket  1  sampai  dengan  15 menit dengan temperatur awal sebelum pembakaran  yaitu  36 o C.  Pada  menit  pertama setelah  dilakukannya  pembakaran  temperaturnya naik  menjadi  45 o C  hingga  pada  menit  ke  15 temperaturnya naik pula menjadi 198 o C. Hal ini di sebabkan karena adanya proses pembakaran pada briket  sehingga  menyebabkan  temperatur  pada tunggku  pembakaran  meningkat.  Di  sisi  lain pemberian  waktu  pada  saat  pembakaran  akan memberikan  kesempatan  pada  briket  dalam tungku  agar  dapat  terbakar  secara  keseluruhan sehingga  bisa  mempengaruhi  temperatur  yang  di hasilkan  oleh  briket  dalam  tungku  pembakaran. Selain  itu  ukuran  partikel  serta  kuat  tekan  pada briket  juga  dapat  sangat  berpengaruh  terhadap temperatur yang di hasilkan dimana semakin kecil ukuran  partikel  briket  maka  temperatur  yang  di hasilkan  pada  saat  pembakaran  akan  semakin meningkat dan sebaliknya jika semakin tinggi kuat tekan briket maka briket akan sukar untuk menyala sehingga  akan  berpengaruh  terhadap  temperatur yang di hasilkan.
Berdasarkan hasil yang telah di uraikan di atas maka  hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian sebelumnya  [9],  dalam  penelitianya  tentang karakteristik  pembakaran briket  dari  limbah  daun pohon  bintaro  yang  mengatakan  bahwa  semakin kecil ukuran partikel briket maka suhu pembakaran akan  semakin  tinggi  dan  semakin  besar  kekuatan tekan  briket  maka  briket  akan  semakin  sulit dinyalakan.
Hasil  uji  temperatur  nyala  briket  dengan komposisi  20  %  daun  jambu  dan  70  %  daun  jati
36 51 97 154 233 36 86 136 186 236 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Te mpe ra tu r (ᵒ C ) Waktu (menit) (menit) 36 45 83 137 198 36 86 136 186 236 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Temper atu r (ᵒ C ) Waktu (menit) (menit)
dengan perekat tanah liat 10 % dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Hasil uji temperatur nyala
Pada  Gambar  5,  menunjukan  bahwa  dari waktu  pembakaran  briket  1  sampai  dengan  15 menit dengan temperatur awal sebelum pembakaran  yaitu  36 o C.  Pada  menit  pertama setelah  dilakukannya  pembakaran  temperaturnya naik  menjadi  41 o C  hingga  pada  menit  ke  15 temperaturnya naik pula menjadi 173 o C.
Hal  ini  di  sebabkan  karena  adanya  proses pembakaran  pada  briket  sehingga  menyebabkan temperatur pada tunggku pembakaran meningkat. Di sisi lain pemberian waktu pada saat pembakaran akan memberikan kesempatan pada briket  dalam tungku  agar  dapat  terbakar  secara  keseluruhan sehingga  bisa  mempengaruhi  temperatur  yang  di hasilkan  oleh  briket  dalam  tungku  pembakaran. Selain  itu  ukuran  partikel  serta  kuat  tekan  pada briket  juga  dapat  sangat  berpengaruh  terhadap temperatur  yg  di  hasilkan  dimana  semakin  kecil ukuran  partikel  briket  maka  temperatur  yg  di hasilkan  pada  saat  pembakaran  akan  semakin meningkat dan sebaliknya jika semakin tinggi kuat tekan briket maka briket akan sukar untuk menyala sehingga  akan  berpengaruh  terhadap  temperatur yang dihasilkan.

## Diagram Hasil Uji Termperatur Nyala
Nilai  Temperatur  Briket  dengan  komposisi untuk lama waktu pembakaran 1 sampai dengan 15 menit dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Nilai temperatur briket
Gambar  6.  Nilai  temperatur  briket  dengan komposisi untuk lama waktu pembakaran 1 sampai dengan 15 menit. Temperatur  pembakaran briket dengan  variasi  komposi  yang  didapatkan  dari waktu  pembakaran  1  sampai  dengan  15  menit adalah berbeda-beda. Dimana pada pada diagram diatas dapat dilihat bahwa briket dengan komposisi 70% daun jambu mete dan 20% daun jati dengan perekat  tanah  liat  10%  temperatur  yang didapatkan  adalah  233oC  dan  briket  dengan komposisi 20% daun jambu mete dan 70% daun jati dengan  perekat  tanah  liat  10%  adalah  173oC sedangkan  briket  dengan  dengan  komposisi  40% daun  jambu  dan  50%  daun  jati  dengan  perekat tanah liat 10% adalah 198oC. Hal ini di karenakan adanya  variasi  kompisisi  bahan  dasar  pada  briket sehingga  dapat  mengasilkan  karekristik  yang berbeda-beda  termaksud  dari  temperatur  yang dihasilkan oleh briket.
Berdasarkan hasil yang telah di uraikan diatas maka  hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penilitian sebelumnya  [10]  yang  mengatakan  bahwa  jenis biomassa  memiliki  pengaruh  namun  perbedaan temperaturnya  tidak  terlalu  jauh  berbeda  halnya dengan  variasi  dari  komposisi  arang  dimana memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap temperatur  pembakaran.  Semakin  tinggi  jumlah arang  yang  divariasikan  maka  termperatur  akan semakin tinggi, hal ini disebabkan dari sifat arang yang nilai kalornya lebih tinggi.

## Hasil Uji Kuat Tekan
Hasil  uji  kuat  tekan  pada  briket  dengan komposisi  70  %  daun  jati  dan  20  %  daun  jambu mete dengan perekat tanah liat 10% dapat di lihat pada Gambar 7.
36 41 68 124 173 36 86 136 186 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Te mpe ra tu r (ᵒC ) Waktu (menit) 0 100 200 300 Tem p e ratu r ( o C) Waktu 70 jambu : 20 jati : 10 tanah liat 20 jambu : 70 jati : 10 tanah liat 40 jambu : 50 jati : 10 tanah liat
Gambar 7. Nilai beban maximum
Dari  Gambar  7,  menunjukan  bahwa  hasil pengujian beban maximum (N) yang di terima oleh briket dengan komposisi 70 % daun jati dan 20 % daun jambu mete dengan perekat tanah liat 10 % adalah  sebesar  11.7366  N,  Maka  nilai  kuat  tekan yang didapatkan adalah 0,02392 N/mm 2 . Hal ini di sebabkan oleh adanya variasi pada komposisi pada bahan  dasar  briket,  selain  itu  hal  demikian  dapat pula disebabkan pemberian tekanan pengepresan pada  saat  pencetakan  briket  dimana  semakin tekanan  yang  diberikan  pada  saat  pencetakan maka nilai kuat tekan akan semakin tinggi.
Berdasarkan  hasil  yg  telah  di  uraikan  diatas maka  hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian sebelumnya  oleh  [11],  yang  mengatakan  bahwa beban penekanan yang besar mengakibatkan bulk density dari briket semakin bertambah besar yang mengakibatkan  kekuatan  mekanik  semakin  kuat, namun  pada  kondisi  tertentu  penambahan penekanan  akan  merusak  struktur  bahan  dasar yang mengakibatkan nilai kekuatan mekanik turun. Penambahan tekanan pembriketan akan menaikan nilai kekuatan mekanik dan memperlambat waktu pembakaran.
Hasil  uji  kuat  tekan  pada  briket  dengan komposisi  50  %  daun  jati  dan  40  %  daun  jambu mete dengan perekat tanah liat 10 % dapat di lihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Nilai beban maximum
Pada  Gambar  8,  menunjukan  bahwa  hasil pengujian beban maximum (N) yang di terima oleh briket  dengan  komposisi  50%  daun  jati  dan  40% daun  jambu  mete  dengan  perekat tanah  liat  10% adalah  sebesar  7.14938  N,  Maka  nilai  kuat  tekan yang didapatkan adalah 0,01457 N/mm2. Hal ini di sebabkan oleh adanya variasi pada komposisi pada bahan  dasar  briket,  selain  itu  hal  demikian  dapat pula disebabkan pemberian tekanan pengepresan pada  saat  pencetakan  briket  dimana  semakin tekanan  yang  diberikan  pada  saat  pencetakan maka nilai kuat tekan akan semakin tinggi.
Berdasarkan  hasil  yg  telah  di  uraikan  diatas maka  hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian sebelumnya [11], yang mengatakan bahwa beban penekanan yang besar mengakibatkan bulk density dari  briket  semakin  bertambah  besar  yang mengakibatkan  kekuatan  mekanik  semakin  kuat, namun  pada  kondisi  tertentu  penambahan penekanan  akan  merusak  struktur  bahan  dasar yang mengakibatkan nilai kekuatan mekanik turun. Penambahan tekanan pembriketan akan menaikan nilai kekuatan mekanik dan memperlambat waktu pembakaran.
Hasil  uji  kuat  tekan  pada  briket  dengan komposisi  20  %  daun  jati  dan  70  %  daun  jambu mete dengan perekat tanah liat 10 % dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Nilai beban maximum
Pada  Gambar  9,  menunjukan  bahwa  hasil pengujian beban maximum (N) yang di terima oleh briket dengan komposisi 20 % daun jati dan 70 % daun jambu mete dengan perekat tanah liat 10 % adalah  sebesar  30.7767  N,  Maka  nilai  kuat  tekan yang didapatkan adalah 0,06272 N/mm 2 . Hal ini di sebabkan oleh adanya variasi pada komposisi pada bahan  dasar  briket,  selain  itu  hal  demikian  dapat pula disebabkan pemberian tekanan pengepresan pada  saat  pencetakan  briket  dimana  semakin tekanan  yang  diberikan  pada  saat  pencetakan maka nilai kuat tekan akan semakin tinggi.
0.4185819 0.9789731 1.9608802 2.6630807 3.364303 4.3452325 4.9056234 5.3290954 5.8943768 6.598533 6.8811736 7.16577 8.0107588.293399 8.71687 9.982396 10.82445 11.527628 11.73661 0 2 4 6 8 10 12 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 Fo rc e (N ) Disp (mm) 0.4218617 0.7061598 1.5525035 2.5370657 4.0817084 5.484857 6.610258 6.8971767 6.4825206 5.9257154 5.230692 4.533703 4.256611 4.259231 4.8232417 4.9673557 5.392493 6.098653 7.0858355 7.149381 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2
Fo rc e (N ) Disp (mm) 0.22492513 1.5721289 3.5929344 5.052014 6.7360187 8.084395 9.433947 10.334821 11.233348 12.242577 13.475557 14.488308 15.607065 16.72817 17.851624 19.085777 20.098528 20.999401 22.237076 23.027248 24.038824 24.827822 25.619167 26.523561 27.420916 27.420916 28.65859 29.33806 30.77671 0 4 8 12 16 20 24 28 32 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 Disp (mm) Fo rc e (N )

## Hasil Uji Kuat Tekan
Hasil  Uji  Kuat  Tekan  briket  dengan  komposisi daun  jati  dan  daun  jambu  mete  dengan  perekat tanah liat dapat dilihat pada Gambar 10
Gambar 10. Hasil uji kuat tekan
Gambar 10, menunjukan bahwa hasil uji kuat tekan  briket  daun  jati  dan  daun  jambu  mete menggunakan perekat tanah liat mempunyai nilai kuat  tekan  yang  berbeda-beda  untuk  di  setiap variasi  komposisi  briket.  Untuk  hasil  uji  nilai  kuat tekan  briket  dengan  komposisi  70  %  daun  jambu dan 20 % daun jati dengan perekat tanah liat 10 % memiliki  kuat  tekan  sebesar  0,06272  N/mm 2 , Berikutnya  pada  briket  dengan  komposisi  20  % daun  jambu  dan  70  %  daun  jati  dengan  perekat tanah  liat  10  %  memiliki  kuat  tekan  sebesar 0,02392  N/mm 2 ,  sedangkan  pada  briket  dengan komposisi  40  %  daun  jambu  dan  50  %  daun  jati dengan perekat tanah liat 10 % memiliki kuat tekan sebesar 0,01457 N/mm 2 . Hal ini di disebabkan oleh adanya perbedaan variasi koposisi pada briket. Hal ini  dapat  mempengaruhi  nilai  kuat  tekan  briket yang di hasilkan pada saat proses pengujian karena adanya penggunaan variasi komposisi untuk bahan briket  dengan  nilai  yang  berbeda  sehingga menyebabkan  nilai  kuat  tekan  di  setiap  briket menjadi berbeda pula. Disisi lain tekanan pada saat pengepaan atau pengepresan briket juga berperan dalam membuat briket tersebut memiliki nilai kuat tekan  dan  kerapatan  yang  baik  sehingga  dapat sesuai dengan nilai standar.
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  di uraikan  di  atas  maka  hal  ini  sesuai  dengan pernyataan  [12],  dalam  penelitiannya  tentang pembuatan  briket  dari  sekam  padi  dengan kombinasi  batubara  bahwa  perlakuan  komposisi bahan pembuat briket memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap nilai kuat tekan briket yang dihasilkan.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  Hasil  Analisa  maka  dapat disimpulkan bahwa:
1. Pembuatan briket dari daun jati dan daun jambu mete  dengan  menggunkan  tanah  pliat  sebagai perekat  dilakukan  dengan  menggunakan beberapa  tahap  yaitu  mulai  dari  porses pengarangan  daun  jati  dan  daun  jambu  mete dengan  menggunakan  metode  torefaksi,  daun yang telah menjadi arang kemudian dihaluskan dan selanjutnya di ayak mengunakan ayak ukur mesh 60. Setelah porses pengayakan, kemudian di  lanajutkan  pada  pencapuran  arang  dengan perekat  sesuai  dengan  kompsisi  yang  telah tentukan dan kemudian di cetak secara manual dengan  menggunakan  pipa  dan  selanjutnya  di keringkan.
2. Nilai  temperatur  yang  di  hasilkan  paada  saat pembakaran  briket  dengan  variasi  komposisi bahan dasar memiliki temperatur yang berbeda pada  lama  waktu  pembakaran  15  menit. Dimana  untuk  nilai  temperatur  tertinggi didapatkan oleh briket dengan komposisi 70 % daun  jambu  mete  dan  20  %  daun  jati  dengan perekat tanah liat 10 % dengan temperatur 233 o C  dan  selanjutnya  diikuti  oleh  briket  dengan komposisi 40 % daun jambu dan 50 % daun jati dengan  perekat  tanah  liat  10  %  dengan temperatur 198 o C, sedangkan nilai temperatur terendah  didapatkan  oleh  briket  dengan komposisi 20% daun jambu mete dan 70 % daun jati  dengan  perekat  tanah  liat  10%  dengan temperatur 173 o C. 3. Nilai  kuat  tekan yang  didapatkan  pada  saat  uji laboratorium  kuat  tekan  tertinggi  didapatkan oleh briket dengan komposisi 70 % daun jambu mete dan 20 % daun jati dengan perekat tanah liat  10  %  dengan  niali  kuat  tekan  sebesar 0,06272  N/mm 2 ,  berikutnya  diikuti  oleh  briket dengan  komposisi  20  %  daun  jambu  dan  70  % daun jati dengan perekat tanah liat 10 % dengan kuat tekan sebesar 0,02392 N/mm 2 , sedangakan nilai  kuat  tekan  terendah  didapatkan  pada komposisi 40 % daun jambu dan 50 % daun jati dengan perekat tanah liat 10 % dengan nilai kuat tekan sebesar 0,01457 N/mm 2 .
4. Briket dengan komposisi 70 % daun jambu mete dan 20 % daun jati dengan perekat tanah liat 10 % merupakan komposisi yang baik dibandingkan dengan  komposisi  lainnya  dengan  nilai tempeatur 233 o C dan nilai kuat tekan 0,06272 N/mm 2 .
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 K u at Tek an N /m m 2 Komposisi Bahan 20% Daun Jambu : 70% Daun jati : 10% tanah liat 40% Daun Jambu : 50% Daun jati : 10% tanah liat 70% Daun Jambu : 20% Daun jati : 10% tanah liat

## Daftar Pustaka
[1] A.  Pudjanasra  and  D.  Nursuhud,  Mesin KonversiI Energi, Yogyakarta: ANDI, 2013.
[2]   M.  S.  T.  Dwiyati  and  M.  A.  Kholil,  "Jurnal Konversi Energi dan Manufaktur UNJ, Edisi II," Pembuatan  Briket  Hasil Pemanfaatan  Eceng Gondok  Dan  Sampah  Plastik  HDPE  Sebagai Energi ALternatif, pp. 98-103, 2014.
[3]   M.  Y.  Thoha  and  D.  E.  Fajrin,  "Jurnal  Teknik Kimia," Pembuatan  Briket  Dari  Arang  Daun Jati Dengan Sagu Aren Sebagai Pengikat, pp. 34-43, 2010.
[4]   P.  Papilo,  K.  E.  Hambali,  nurmiati  and  r.  F. Pari,  "jurnal  pasti," Penialian  Potensi Biomassa Sebagai Alternatif Energi Kelistrikan, pp. 164-176.
[5]   S.  C.  H.  E.  and  A.  S.  P.  ,  "Pembuatan  Briket Arang  Dengan  Memanfaatkan  Limbah  Dari Tempurung  Ketapang  (Terminalia  Catappa) Dan  Tempurung  Biji  Kemiri  (Aleurites molucanna  L.  Willd.)," Prosiding  Seminar Nasional Kimia, pp. 164-169, 2017.
[6]   S. C. Hutagalung, Erwin and A. S. Panggabean, "Prosiding Seminar nasional kimia," Pembuatan Briket Arang Dengan Memanfatkan  Limbah  Dari  Tempurung  Biji
Ketapang  Dan  Tempurung  Biji  Kemiri, pp. 164-169, 2017.
[7]   M.  Y.  Thoha  and  D.  E.  Fajrin,  "Pembuatan Briket Arang Dari Daun Jati Dengan Sagu Aren Sebagai Perekat," Jurnal Teknik Kimia, pp. 36- 43, 2010.
[8]   L.  O.  Nurudin,  L.  K.  Mangalla  and  L.  O.  A. Barata,  "Analisis  Karakteristik  Biomassa Cangkang  Kelapa  dan  Kulit  Mete  Melalui Proses  Torefaksi," ETHALPY:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa  Teknik  Mesin  Vol.  7, pp.  28-36, 2022.
[9]   A.  W.  Kasrun,  W.  Anggono  and  T.  Sutrisno, "Karakteristik  Pembakaran  Briket  Dari Limbah  Daun  Pohon  Bintaro," Jurnal  Teknik Mesin, Vol. 16, No. 2,, pp. 64-70, 2016.
[10]  D.  Iskandar,  K.  Ridhuan  and  N.  Rajabiah, "Pengaruh  variasi  campuran  arang  dan biomassa terhadap waktu nyala, temperatur, dan karakteristik briket biopellet
menggunakan  kompor  gasifikasi  biomassa," Artikel Teknik Mesin dan Manufaktur, pp. 52- 59, 2021.
[11]  S. D. A. Himawanto and Sartono, "Pengaruh Variasi  Tekanan  Pengepresan  Terhadap Karakteristik  Mekanik  Dan  Karakteristik Pembakaran  Briket  Kokas  LOKAL," JURNAL TEKNIK GELAGAR, Vol. 18, No. 01, pp. 73-79,
2007.
[12]  K.  E.  Barus,  A.  P.  Munir  and  S.  Panggabean, "Pembuatan Briket Dari Sekam Padi Dengan Kombinasi  Batubara," J.Rekayasa  Pangan dan Pert., Vol.5 , pp. 397-401, 2017.